198 



Nach einer von meinem Assistenten, Herrn B. Schwalbe 

 ausgeführten Analyse nahm eine andere feingepulverte Erzprobe 

 6,65 pC. Sauerstoff auf, indem 1,1532 Grm. beim Erhitzen im 

 Sauerstoffstoffstrome um 0,0652 Grm. zunahmen. Ans dieser 

 Quantität wurden dann 



Kieselsäure = 1,69 pC. des ursprünglichen Gewichtes 



Eisenoxyd = 0,26 „ 



Thonerde = 0,41 „ 



Kalk = 0,67 „ 



Magnesia = 0,10 „ 



Summa = 3,12 pC. fremde Bestandtheile 

 abgeschieden. Die Kupferoxydbestimmung ging verloren. Darf 

 man sie aus dem Verlust ergänzen, so würde die Kupferoxyd- 

 menge 102,53 pC. betragen haben müssen, woraus sich, in Be- 

 tracht einer Sauerstoffaufnahme von 5,65 pC. zur Verwandlung 

 des Oxydules in Oxyd, die vorhandene Menge Kupferoxydules 

 zu 50,14 pC. neben 46,74 pC. Kupferoxyd berechnen. 



Leider war es nicht möglich, die Analysen noch zu ver- 

 vielfältigen, namentlich die zweite durch eine neue, vollkomme- 

 nere zu ersetzen, da die isolirbaren völlig reinen Erzstücken nur 

 von sehr geringen Dimensionen und in unbedeutender Anzahl 

 erhältlich waren. Es geht indessen aus den vorhandenen Daten 

 mit Sicherheit hervor, dass die vorliegenden Proben ein theilweise 

 und in verschiedenem Grade in Kupferschwärze metamorphosirtes 

 Rothkupfererz , wie dergleichen an anderen Orten auch schon 

 beobachtet worden, darstellen; keineswegs aber eine chemische 

 Verbindung der beiden Oxydationsstufen des Kupfers, da die pro- 

 centischen Mengen derselben sich durchaus nicht auf einfache 

 Atom Verhältnisse zurückführen lassen. J. WisUcenus. 



2. Magneteisenstein von Landu in Bengalen. 



Das Mineral war, wie das vorige, von Herrn Direktor 

 E. St Öhr aus Indien gebracht und wurde auf seinen Wunsch 

 analysirt. Es lag in zwei verschiedenen Varietäten vor. 



a.) Stängliches Magneteisenerz. 



Die Stücke zeigten sehr deutlich ausgeprägte parallel-steng- 

 lige Structur. Ihre Farbe war schwarz, Glanz halbmetallisch, 

 Strich gleichfalls schwarz. Die Stücke waren in der Richtung 

 der Stengel polarisch magnetisch. Das Mineral wird bergmän- 

 nisch gewonnen. 



Die qualitative Analyse ergab Eisenoxydul und Eisenoxyd 

 als Hauptbestandtheile, geringe Mengen von Thonerde, Kalk, 

 Magnesia und Kieselsäure und sehr geringe, bei der quantitativen 

 Analyse nicht wohl abscheidbare Spuren von Mangan. 



Der Gang der quantitativen Analyse war folgender: 



